636 



LÉON GUILLET — L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOGRAPHIE MICROSCOPIQUE 



rait assurément à l'usage de 1res mauvais résul- 

 tais; de même, un arbre cémenté trempé, qui, 

 après tous traitements, laisserait voir au micro- 

 scope de la cémentite libre, surtout si elle est 

 aciculaire, serait absolument à rejeter à cause de 

 la fragilité de la couclie superficielle. 



Les exemples pourraient être multipliés; mais 

 le cadre de cette étude ne nous permet pas de nous 

 étendre davantage. Les cas que nous venons de 

 citer démontrent suffisamment le haut intérêt que 

 présente pour le constructeur et le mécanicien 

 l'e.xamen micrographique. 



S 2- — Aciers spéciaux. 



Nous ne parlerons que des aciers spéciaux ter- 

 naires, c'est-à-dire des alliages de fer, de carbone 

 et d'un troisième élément. 



Il nous est impossible d'étudier ici en détail la 

 constitution des aciers spéciaux. Xous renverrons 

 aux ditTéreiits Mémoires que nous avons publiés sur 

 cette importante question ', et nous nous conten- 

 terons de donner les principales conclusions aux- 

 quelles nous avons été conduit. 



Remarquons que la constitution dépend toujours 

 de la teneur en éléments spéciaux. 



1. Aciers au Xickel. — Nous n'avons étudié que 

 des aciers renfermant moins de 0,!^5() "jode G. 



Les constituants des aciers au nickel normaux - 

 (fig. 12 à 14) sont : la ferrite, la perlite, la marlen- 

 site, la troosto-sorbite, le fer y. 



Le tableau suivant résume la constitution de ces 

 alliages : 



T.\BLEAU L 



Constitution des aciers 

 au nickel. 



La troosto-sorbite ne se produit que dans les 

 aciers renfermant plus de 0,400 de C. 



2. Aciers an MiiiiipnK'-sc. — Les constituants de 

 ces aciers sont les mômes que ceux des aciers au 

 nickel ; il faut ajouter seulement la Iroostile. 



La troostite .se produit dans les aciers à teneur 



' L. Glillet : Les aciirs spéciaux (2 volumes, V"^ Dunod, 

 éditeur). — Conférences failcs au Con^Tès de iMétallurpie de 

 Liège (Juillet 1905). — Heviiu il,; McUtlliirgie, l'JOi et 190:;. 



*I1 faut entendre par acier nui'iiial un ai-iei' (jui, ixirlé 

 .à nOO", est refroidi ienlenienl. 



en carbone supérieure à 0,.">00; on a tout d'abord 

 des mélanges de troosto-sorbite et de martensite, 

 puis de la troostite et de la martensite, enfin de la 



Tableai' II. — Constitution des aciers 

 au manganèse. 



troostite pure ou même de la troostite et de la 

 cémentite. 



3. Aciers fin C.hroine. — Les constituants des 

 aciers au chrome (fig. 15 à 17) sont : la ferrite, la 

 perlite, la martensite, la troosto-sorbite et la 

 troostite, puis un carbure double qui parait avoir 

 une composition variable. 



Table.vu III. — Constitution des aciers 

 au chrome. 



MICROGRAPHIES 



Perlite 



Marlensileou troos- 

 t t' 



Martensite ou troos- 

 tite -|- carbure. . 



Carbure 



< Cr < "1 

 7<Cr<l.i 



1 :; < Cr < 20 



20 < Cr 



0<Cr< 3 

 3 < Cr < 10 



IO<Cr< 8 

 18 < Cr 



Le carbure donne des colorations foncées par le 

 picrate de soude, si la teneur en chrome est faible; 

 il reste incolore si la teneur en chrome est très 

 élevée. 



Les constituants des 



4. Aciers ;ni Tiini/stèn 

 aciers 



perlite et un c;irt)ure douljle qui p; 

 composition avec la teneur en tungstène 



Ic'ver.s' ;/(; Tiini/stcue. — Les constituants des 

 au tungstène (fig. 18) sont : la ferrite, la 

 et un cjirbure double qui parait varier de l 



Table.\u IV. — Constitution des aciers 

 au tunssténe. 



3. Aciers nu Motylnlèiw. — Les constituants di 

 aciers au molybdène sont semblables à ceux li' 

 aciers au tungstène. 



